Mclcorciscn-Stiuiicn. 1^3 



a) Die Hobelspühne (43-5 Gr.) lösten sich ziemlich leicht in i HCl -f- 10 aq unter 

 geringer Schwefelwasserstotfentwickliing. Von dem o-62g3 (1-45" „) betragenden Rück- 

 stand gingen 0-3046 Gr. (070"^ „) bei der Behandlung mit Kupferchloridchlorammonium 

 in Lösung; der Rest (0-3247 Gr. = 0-75",,) Hess sich weder weiter verarbeiten, noch 

 seiner Zusammensetzung nach bestimmen; es waren augenscheinlich grösstentheils Ver- 

 unreinigungen, welche von der Bearbeitung des Eisens herrühren. 



15 cc der auf i Liter verdünnten Lösung (enthaltend 0-643 Gr. Nickeleisen) 

 wurden mit dem unter I folgenden Resultat analysirt; la gibt die auf 100 berechnete 

 Zusammensetzung. Das Eisen wurde durch dreimalige Fällung mit Ammoniak bei An- 

 wesenheit von sehr reichlichem Salmiak abgeschieden, Nickel von Kobalt durch Brom 

 und Cyankalium getrennt. Unter 11 folgt die Analyse von J. W. Mallet,') unter IIa der 

 Gehalt an Eisen, Nickel und Kobalt nach Abzug von Troilit (FeS) und Schreibersit 

 (Fc^NiP) aus Schwefel und Phosphor berechnet, unter III die Analyse von W. P. 

 Riddell.^) 



I la II IIa III 



Fe ... . 91-39 91-67 90-769 9i'54 ^9'99 



Ni . . . . 7-91 7-93 8-342 8-19 lo-oi 



Co. . . . 0-40 0-40 0-265 0-27 Spur 



Cu ... Spur o-oi8 



Mn . . . Spur 



Sn . . . . 0-004 



P . . . . 0-141 



S . . . . 0016 



Graphit . . 0-190 



SiO, 4FeO o-i32 



99-70 100-00 99*877 100-00 lOOOO 



Fe . . . ~ 91-67 91*54 89-99 



Ni -LCo . . 8-33 8-46 10-01 



Zieht man nur die übereinstimmenden Analysen I und II in Betracht, so besitzt 

 also W'ichita nahezu die gleiche Zusammensetzung wie das nahe verwandte Magura. 



b) Die 35-25 Gr. schwere Platte löste sich leicht in i HCl + 20 aq unter Entwick- 

 lung von etwas Schwefelwasserstoff. Das Nickeleisen wird zunächst fast nur in der 

 Nähe der cohenitähnlichen Krystalle angegriffen, welche sich daher sehr bald heraus- 

 lösen und sammeln lassen. Sie liegen parallel den Oktaederflächen und ordnen sich 

 dementsprechend auf den Schnittflächen reihenweise an. Im Allgemeinen sind die 

 Eigenschaften die gleichen, wie beim Cohenit aus Magura: Isolirbarkeit durch verdünnte 

 Salzsäure; leichte Löslichkeit in Kupferchloridchlorammonium; zinnweisse Farbe, gold- 

 gelbe Anlauffarbc; Einschlüsse von Schreibersit. Doch treten auch einige Unterschiede 

 hervor: die Krvstalle sind kleiner und dünner, von mehr tafelförmigem Habitus und 

 von eigenthümlich zerhacktem Aussehen, wohl in Folge lückenhaften Wachsthums; 

 die Sprödigkeit erscheint noch grösser, so dass sie sich kaum unverletzt isoliren lassen, 



1) On a mass of mctcoric iron t'roni Wichita Co., Texas. Amer. .lourn., 18.S4 (3), XX\ni, 



285 - 288. 



■^) Transact. of ihe Acadcmy ot" Science ol" Sl. Louis. Ciiirt nach W. Ilaidini^er: Einige neuere 

 Nachrichten über Meteoriten, namentlich die von Boiiiveveld, New Concord, Trenzano, die Meteoreisen 

 von Nebraska, von Brazos, von Üreijon. Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 1860, XI.I, 571— 57=- 



